ループボンド・タフバインダー工法（ＬＴ工法）用 既調合モルタル

ＬＴボンドプラス（タイル張付用ポリマーセメントモルタル）施工要領書

二瀬窯業株式会社

ループボンドタフバインダー工法
ＬＴボンドプラス施工要領書
2011.10

1. 適用範囲
本要領書はループボンド・タフバインダー工法（ＬＴ工法）にて行なう、タイル張り仕上げ工事について適用する。

2. ＬＴ工法のフローチャート【スーパーループボンド（Ｐコン兼用タイプ）】【ループボンド（Ｐコン穴処理栓タイプ）】
型枠工事

スーパーループボンドの取付け

プラスチック・コーンの使用

コンクリート工事・型枠脱型

プラスチック・コーンの除去

軸セパの取り外し

コンクリート下地処理

プラスチック・コーンネジ穴の防錆処理
スーパーループボンドの確認・補修
ループボンドの取付け※コンクリート直張り工法※コンクリート直張り工法

吸水調整
吸水調整

ユニレックス３のユニレックス３ 3 倍希釈液塗布

吸水調整

ユニレックス３のユニレックス３

タイル下地モルタル塗り

ユニレックス３のユニレックス３

5 倍希釈液塗布

ＬＴベース

5 倍希釈液塗布

吸水調整
ユニレックス３のユニレックス３ 5 倍希釈液塗布タイル張り
ＬＴボンドプラス

タイル張り
ＬＴボンドプラス

検査-1-

タイル張り
ＬＴボンドプラス
ＬＴボンドプラスループボンドタフバインダー工法
ＬＴボンドプラス施工要領書
2011.10

3. 製品の概要
名称

粉体重量/袋加水量/袋練上量/袋

標準塗厚

ＬＴボンドプラス

25kg/袋

約 4.5 ﾘｯﾄﾙ/袋約 15 ﾘｯﾄﾙ3～7mm

標準施工面積5mm 厚3m2

備考
アミラン・タフバインダー混入セメント系タイル張付材
ＬＴ工法用既調合モルタル適合商品

適用下地

コンクリート・モルタル面

適用タイル

モザイク～二丁掛け※ 塗りつけのポイント（重要）
練り混ぜたＬＴボンドプラスでまずスーパーループボンドまたはループボンドをしっかりと埋め、追っかけで．．．．．．．．．．
下地にこすりつけながら、コテ圧を十分加えて、しごき塗りを行なう。その後、同様に塗り重ね所定の厚さに調整する。
下地には細かな凹凸があり、ＬＴボンドプラスにも練り混ぜ時の連行空気があるため、十分な圧力を加えて塗り付けないと下地との接着界面に空隙ができる恐れがあり、これが強度不足や接着不良といった要因になるため十分に留意する。

4. 施工時の環境条件
降雨・降雪時、またはこれらが予想される時は原則として施工を行わないこととする。
気温が 3℃以下および施工後 3℃以下になると予想されるときは、原則として施工を行わないこととする。
施工面に対し直射日光を受けないよう足場シート等による防護を施す。

-2-

ループボンドタフバインダー工法
ＬＴボンドプラス施工要領書
2011.105. 施工(1) 下地の確認
下地は十分な養生期間を経過していることを確認する。
モルタル下地は表面のレイタンスや白華物等の不純物の除去し、十分に水洗いを行なう。
コンクリート下地は表面のジャンカなどの不良部分は、十分にはつり取る。さらに表面のレイタンスや型枠剥離剤等の不純物の除去、接着界面の平滑化を防ぎモルタルの付着性を良くするため、超高圧水洗浄法による目荒しを推奨する。

超高圧水洗浄法・・・吐出圧 150N/mm2、ノズル距離 10cm 以内、運行速度はコンクリートの強度・材質により異なるが、下地に直径 5mm ほどの螺旋が複数に重なるよう描く速度とする。
詳しくは JASS19 陶磁器質タイル張り工事に解説写真が掲載されているのでこれを目安とする。

(2) 吸水調整
下地となる面全面に吸水調整を施す。
※ 吸水調整剤はユニレックス３の 5 倍希釈液を推奨。
ユニレックス３水道水１（18ｋｇ／缶）

４（72ｋｇ）

5 倍希釈調合

標準塗布面積600ｍ2(3) タイル張り① 練り混ぜ調合
ＬＴボンドプラス25kg

水
約 5.5 ㍑

所定量の水道水を練り混ぜ容器に入れ、製品粉体を徐々に加えながらハンドミキサー等の機械器具でダマが残らないよう十分に攪拌する。
練り上がった材料は 40 分以内に使用し、練り足しや加水しての練り返しは行わない。

② 塗り付け練り混ぜたＬＴボンドプラスでまずスーパーループボンドまたはループボンドをしっかりと埋め、追っかけで下地にこすりつけながら、コテ圧を十分加えて、しごき塗りを行なう。1～2 ㎜厚。
さらに重ねて所定の塗り厚に均す。
（塗りつけは金ゴテを使用して必ず二度塗りを行なう。）【塗り厚の目安】
モザイクタイル
3～5 ㎜

小口平タイル
5～6 ㎜

二丁掛タイル
5～7 ㎜

タイル裏面への充填不良の原因になるためくし目を引いたままのタイル張りは行なわない。
塗りつけの範囲は 2 ㎡以内として、タイル張りを行なう。

-3-ループボンドタフバインダー工法
ＬＴボンドプラス施工要領書
2011.10③ タイルの張付けa）

塗り置き時間タイルの張付けは、張付材の塗りつけ後、20 分以内にタイルを張り付ける。
塗り置き時間はあくまでも目安であり、施工時の環境条件によって変化しますので、張付けの際には必ず指で触れて粘着することを確認する。指につかなくなった場合は剥がしとって塗りなおしを行なう。
※夏期においては乾燥が著しく速くなるので、塗り置き時間は 15 分程度を目安とする。

b）

張付け
タイルの張り付け工法は、現場の施工計画に従う。
施工中、適宜にタイルを剥がし取り接着状況(タイル裏面への充填)の確認を行なう。

c）

配列修正
張付材が軟らかいうちに目地部分の余分な張付材をかきとり、タイルの配列修正を行なう。固くなってから無理に動かすと接着界面にズレが生じ、のちに剥離故障の原因となるため注意する。

(4) 養生施工後 24 時間は、雨・雪・直射日光・強風にさらされないようシート等により保護する。

(5) 目地詰め
目地詰めは、張付材の施工後 2 日以上経過してから行なう。

-4-ループボンドタフバインダー工法
ＬＴボンドプラス施工要領書
2011.10■ 取り扱い注意事項
・製品は製造年月日を確認し、3 ヶ月以内にご使用下さい。

・製品の保管は直射日光や水濡れを避ける場所とし、パレットなどに載せて床への直置きを避けて下さい。
また、必要に応じてシート掛けなどによって保護して下さい。

・

開封した製品は、その日のうちにご使用ください。

・

練り混ぜに使用する水は、水道水等の清浄水を使用して下さい。

・

指定材料以外は混入しないで下さい。

・

製品のご使用に際しては、防塵マスク、防塵眼鏡、保護手袋など着用の上、適切な安全対策を実施して下さい。詳しくは、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

ループボンド・タフバインダー工法の適用及び施工の詳細については、建設技術審査証明（建築技術）報告書「タイル張りモルタル層の剥落防止技術 ループボンド・タフバインダー工法」（財団法人日本建築センター）を参照して下さい。またタイル張り工事については、「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 19 陶磁器質タイル張り工事」に準じて行なって下さい。
なお、本要領書は、新しい技術情報等の入手により断りなく改訂することがありますことをご了承下さい。

二瀬窯業株式会社
本 社 ：〒820-0044 福岡県飯塚市横田 669
TEL (0948)22-0447
FAX (0948)29-0289
営業所：

東 京 TEL (03)3437-0023
名古屋 TEL (052)509-2485
大 阪 TEL (06)6583-3310
2011.10-5-